## JURNAL TEKNIK SIPIL
Pemanfaatan Pasir Pantai Sinjai Sebagai Bahan Material Alternatif Campuran Beton
Mukti Maruddin 1 , Baso Risaldi Asdin 2 , Muh. Thaariq Kemal Harsid 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan
Email : 1) muktimaruddin@gmail.com , 2) risaldi.asdin@gmail.com , 3) muhthaariq28@gmail.com

## ABSTRAK
Kemajuan  di  bidang  bangunan  menjadi  faktor  utama  adanya  peningkatan  pembangunan pada era globalisasi. Di daerah  kabupaten Sinjai  pemanfaatan agregat  halus (pasir sungai) mulai  berkurang  karena  tempat  pengambilan  agregat  tersebut  terbatas  dan  lokasi pengambilan  material  pasir  sungan  jauh,  sehingga  dapat  menciptakan  ide-ide  baru  saat proses membangun berlangsung. Tahap  penelitian  ialah  pemeriksaan bahan  seperti bahan- bahan agregat kasar dan halus, khususnya pengujian agregat halus (pasir pantai). Hasil nilai kuat tekan rata-rata yang diperoleh menggunakan material pasir pantai yang sebelum dicuci sebesar 16,306 Mpa dan sesudah dicuci sebesar 24,236 Mpa dan Hasil nilai kuat tarik rata- rata yang diperoleh oleh beton yang menggunakan material pasir pantai yang belum dicuci sebesar 1,98 Mpa dan sudah dicuci sebesar 2,12 Mpa. Dari hasil uji kuat tekan beton serta kuat  tarik  belah  beton  diatas,  didapatkan  bahwa  setelah  dicuci  mengalami  kenaikan dibandingkan sebelum dicuci.
Kata Kunci: Pasir pantai , kuat tekan beton, kuat tarik belah beton.

## ABSTRACT
Progress  in  the  field  of  construction  has  led  to  increasing  development  in  the  era  of globalization, resulting in many new innovations in the development process. In the Sinjai regency  the  use  of  fine  aggregates  (river  sand)  began  to  decrease  because  the  aggregate collection  site  was  limited  and  the  location  of  the  material  from  distant  river  sand  was taken. Sinjai Regency itself has a long and wide coastline, therefore we want to try to use beach  sand  as  an  alternative  to  replace  the  commonly  used  fine  aggregates  (river  sand). Concrete compressive strength test object and concrete split tensile strength test in the form of  a  cylinder  with  a  diameter  of  15  cm  and  a  height  of  30  cm. The  results  of  the  average compressive  strength  obtained  using  the  beach  sand  material  before  washing  was  16,306 MPa  and  after  washing  was  24,236  MPa  and  the  results  of  the  average  tensile  strength obtained by the concrete using  unwashed beach sand material was 1,98 Mpa and washed at 2.12 Mpa. Based on the results of testing the concrete compressive strength and tensile strength  of  the  concrete  split  above,  it  was  found  that  after  washing  it  experienced  an increase compared to before washing.
Keywords: beach sand, concrete compressive strength, tensile strength of concrete.

## 1.  PENDAHULUAN
1.1  Latar belakang
Kemajuan  di  bidang  bangunan  menjadi faktor utama adanya peningkatan pembangunan  pada  era  globalisasi. Perkembangan  ini  dapat  menciptakan ide-ide  baru  saat  proses  membangun berlangsung. Secara umum pembangunan memanfaatkan pasir sungai  untuk  bahan  campuran  beton. Pasir  laut  dapat  dimanfaatkan  sebagai agregat  halus  saat  pembuatan  beton, namun  kualitas  hasilnya  diharuskan mencapai standar kekuatan beton bangunan, dengan sifat struktural berdasarkan tetapan aturan.

## 1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  dapat  dirumuskan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Seberapa besar nilai kuat tekan beton yang  menggunakan  pasir  pantai sebelum dan sesudah dicuci.
2. Seberapa  besar  nilai  kuat  tarik  belah beton  yang  menggunakan  pasir pantai sebelum dan sesudah dicuci .

## 1.3 TujuanPenelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui seberapa besar nilai kuat tekan  beton  dengan  menggunakan pasir  pantai  sinjai  sebelum  dan sesudah dicuci.
2. Mengetahui seberapa besar nilai tarik belah beton yang menggunakan pasir
pantai  sinjai  sebelum  dan  sesudah dicuci.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1  Tinjauan Umum
Meode  kali  ini  memanfaatkan metode  eksperimen  laboratorium, dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas  Muslim  Indonesia  (Jl. Urip  Sumoharjo  Km.05)  Makassar. Dilakukan pengujian pada benda uji dengan  uji  kuat  tekan  serta  kuat tarik belah.

## 2.2 Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian akan disajikan dalam bagan alir dibawah ini: a. Tahap I Pada tahapan ini dilakukan persiapan berupa pengujian terhadap  agregat  halus  dan  kasar yang  meliputi  analisa  saringan, kadar  air,  berat  volume,  berat  jenis serta  penyerapannya,  kadar  lumpur serta keausannya.
b. Tahap II Tahapan  selanjutnya  yakni  rencana campuran  &  pembuatan  benda  uji, akan  dilakukan  pekerjaan  sebagai berikut:
a. Perhitungan  rencana  campuran adukan beton metode ACI b. Pembuatan adukan beton metode ACI c. Pengecoran  adukan  beton  ke dalam cetakan. Tabel 1 kebutuhan masing – masing material berdasarkan hasil dari perhitungan perencanaan campuran beton untuk 20 benda uji (silinder) No. Uraian Nilai Satuan 1. Air 17,956 Kg 2. Semen 41,591 Kg 3. Agregat kasar 119,090 Kg 4. Agregat halus 99,971 Kg c. Tahap III Tahap  III  merupakan  perawatan serta pengujian benda uji dari tahap sebelumnya.  Cara  perawatan  beton umur  yakni  dilakukan  perendaman benda  uji  silinder  diumur  28  hari. Pada  pengujian  benda  uji  silinder dengan  diameter  15cm  setinggi
30cm  dilakukan  penimbangan  dan pengujian  untuk  mencari  nilai  kuat tekanan  serta  kuat  tarik  setelah beton berumur 28 hari.
d. Tahap IV Merupakan  tahap  analisa  data  & kesimpulan. Data yang telah didapat berdasarkan hasul uji selanjutnya dilakukan Analisa guna mendapat  kesimpulan  hubungan diantara semua variabel yang dikaji. Tahapan ini akan disajikan kedalam bagan alir, sebagai berikut

## 2.3   Mix Design (Metode ACI )
Pada  perencanaan Metode  ACI terdapat  tahapan  terdapat  tahapan yang dilalui, yakni: 1. Penetapan  kuat  tekan  rata-rata beton (f’c)
2. Penentuan ukuran agregat maksimum 3. Menetapkan  nilai  faktor  air semen  berdasar  dari  nilai  kuat tekan 4. Menghitung seberapa semen yang dibutuhkan.
5. Tetapkan  volume  agregat  kasar ringan berdasarkan ukuran agregat maksimum serta modulus halus  butiran  (MHB)  agregat halus,  nantinya  akan  diperoleh persen agregat kasar.
6. Memperkirakan berat beton segar agar  memperoleh  jumlah  agregat halus  dari  bahan,  semen,  air,
agregat kasar, dengan permukaan jenuh kering (SSD). 7. Dari  tahapan  ini  akan  diperoleh tiap-tiap kebutuhan semen,
agregat kasar, agregat halus, serta air.

## 2.4  Pengujian Kuat Tekan Beton
Kekuatan beton ialah ukuran keberhasilan  dari  beton  tersebut. Kuat  tekan  beton  ialah  jumlah beban  maksimum  persatuan  luas, saat  diberi  gaya  tekan  tertentu  dari mesin  tekan  dan  dapat  menjadi
penyebab  hancurnya  benda  uji beton.
Besar  tegangan  hancur  terhadap benda uji silinder didapatkan melalui rumus:
𝑓 ′ 𝑐 = P A (1)
Dengan:
𝑓 ′ 𝑐 = Kuat tekan (MPa) P    = Bebamaksimum (N) A  = luas permukaan benda uji (mm 2 )

## 2.5  Pengujian Kuat Tarik Belah
Kuat tarik beton berkisar 8% - 15% dari kuat  tekan  beton.  Kekuatan  tarik  ialah sebuah  sifat  penting  mampu  memberi pengaruh  terhadap  perambatan  serta ukuran keretakan dalam sebuah struktur.
Dalam perhitungannya dapat menggunakan rumus kuat seperti
berikut:
fc t = 2𝑃 𝜋.𝐷.𝐿 (2)
Dengan:
Fct = kuat tarik belah (MPa) P = beban pada waktu belah(N) D = diameter benda uji
silinder(mm)
L = panjang benda uji silinder
(mm)
Π  = Phi
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Bahan Penyusun Beton
Bahan  campuran  beton  tersusun  dari material  agregat  kasar  (batu  pecah), semen,  air,  serta  agregat  halus  (pasir pantai).  Sebelum  dilakukan  perhitungan perencanaan  mix  design,  perlu  adanya pemeriksaan  penggunaan  karakteristik material dalam campuran beton, sehingga dapat memenuhi persyaratan.
3.2 Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan Beton Alat yang digunakan pada uji kuat tekan beton  disebut compressive  machine, kemudian  pada  mesin  tersebut  akan terlihat  beban  pada  benda  uji  beton  dari arah  vertikal,  sampai  benda  uji  tidak mampu  lagi  untuk  memikul  beban hancur.  Adapun  hasil  kuat  tekan,  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1 Hasil perbandingan nilai kuat tekan beton rata-rata yang menggunakan pasir pantai yang belum dicuci dan sesudah dicuci
Pada  gambar  1  menunjukkan  hubungan diantara  umur  beton  dengan  kuat  tekan beton  rata-rata.  Berdasarkan  grafik tersebut  diatas  didapatkan  nilai  kuat tekan  rata–rata  yang  diperoleh  oleh beton  yang  menggunakan  material  pasir pantai yang belum dicuci sebesar 16,306 Mpa  dan  sesudah  dicuci  yaitu  sebesar 24,236 Mpa. Presentasi selisih perbandingan  kuat  tekan  yang  diperoleh sebesar 32,72%.
Hal  tersebut  dikarenakan  pasir  pantai sinjai  mengandung  kadar  garam  yaitu sebesar  34  ppt  ( per  persent  thousand ). Selain dari pada kadar garam itu sendiri, adapun beberapa hal yang membuat kuat tekan  pasir  pantai  yang  sudah  dicuci lebih  tinggi,  yaitu  antara  lain  kadar
lumpur  dan  kadar  organik  yang  ada dalam material tersebut berkurang.

## 3.3 Hasil  Pengujian  Kuat  Tarik Belah Beton
Metodi  uji  yang  digunakan  ialah  tarik belah  dengan  ASTM  C496-90  sebagai acuan.  kekautan  tarik  beton  relatif  lebih rendah, berkisar 10%-15% dari kekuatan tekan beton dan terkadang sebesar 20%. Kekuatan  tersebut  tidak  mudah  diukur serta  memilik  hasil  yang  tidak  selalu sama antara semua bahan percobaan jika diperbandingkan  dengan  silinder  tekan (ferguson,  1986:11).  Hasil  pengolahan data  kuat  tarik  belah  beton  disajikan dalam Gambar 2.
0 5 10 15 20 25 30 28 K u at t e ka n ( M p a ) Umur Beton ( Hari ) Perbandingan antara Nilai Kuat Tekan  dan Umur Beton pasir pantai sebelum dicuci pasir pantai sesudah dicuci
Gambar 2 Hasil perbandingan kuat tarik belah beton rata-rata yang menggunakan pasir pantai yang belum dicuci dan sudah dicuci.
Pada  gambar  2.  menunjukkan hubungan antara  umur  beton  serta  kuat  tarik  belah beton rata-rata. Berdasarkan hasil tersebut  diatas  bahwa  nilai  kuat  tarik beton  rata  –  rata  yang  diperoleh  oleh beton  yang  menggunakan  material  pasir pantai  sebelum  dicuci  sebesar  1,95  Mpa dan  pasir  pantai  yang  sesudah  dicuci sebesar 2,13 Mpa. Hal tersebut dikarenakan pasir pantai sinjai mengandung  kadar  garam  yaitu  sebesar
34 ppt ( per persent thousand ). Sehingga memiliki kuat tarik belah sebelum dicuci lebih  kecil  dari  pada  kuat  tarik  belah sesudah  dicuci.  sama  halnya  dengan kadar  garam.  Kadar  lumpur  juga menghambat  dan  mengurangi  daya  ikat semen terhadap material lain.

## 4. PENUTUP 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  dan pembahasan,  kesimpulan  yang  didapat berupa: 1. Hasil  nilai  kuat  tekan  rata-rata  yang diperoleh yang menggunakan material  pasir  pantai  yang  sebelum dicuci  sebesar  16,306  Mpa  dan sesudah  dicuci  sebesar  24,236  Mpa. Berdasarkan
hasil pengetesan tersebut  diatas,  didapatkan  bahwa setelah  dicuci  mengalami  kenaikan dibandingkan sebelum dicuci. 2. Hasil  nilai  kuat  tarik  rata-rata yang  diperoleh  oleh  beton  yang menggunakan material pasir
pantai  yang  belum  dicuci  sebesar 1,98  Mpa  dan  sudah  dicuci sebesar  2,12  Mpa.  Berdasarkan hasil  pengetesan  kuat  tarik  belah tersebut  diatas,  bahwa  nilai  kuat tarik  sebelum  dicuci  lebih  kecil dari pada sesudah dicuci.

## 4.2 Saran
Untuk penelitian ini, diperlukan perhatian lebih ke beberapa hal sehingga bisa dijadikan pedoman serta acuan pada penelitian  selanjutnya.  Berikut  saran yang diberikan penulis: 1. Penggunaan pasir pantai sinjai sebagai  material  alternatif  dalam campuran beton pada bangunan perlu diteliti lebih lanjut terhadap pengetesan, antara lain: - Penelitian  kadar  garam  terhadap durabilitas beton
- Kuat tarik lentur
- Penelitian  korosi  terhadap  besi tulangan beton. 2. Disarankan sebelum material digunakan  sebagai  agregat  campuran beton,  sebaiknya  dicuci  terlebih dahulu.
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 28 K u at T e ka n ( M p a) Umur  (hari) Perbandingan antara Kuat Tarik Belah dan Umur Beton pasir pantai belum dicuci pasir pantai sudah dicuci

## Daftar Pustaka
Amalia, R. (2006), melakukan penelitian mengenai pemanfaatan penggunaan pasir Pantai Sendang  Biru  dengan  pasir Sungai  Brantas  Tulung  agung pada pencampuran mortar Dumyati,Ahmad.    2015. “Analisis Penggunaan Pasir Pantai Sampur  Sebagai        Agregat Halus  Terhadap  Kuat  Tekan Beton”.  Universitas  Bangka Belitung.
Mulyono, Tri. 2004. “Teknologi Beton”. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Mangerongkonda  (2007), melakukan penelitian pengaruh penggunaan  pasir  laut  Bangka terhadap kualitas beton Nawir, Mirshad. Tanpa waktu diterbitkan. “Potensi, Pengelolaan  dan  Pemanfaatan Hutan  Mangrove  Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan” . Tersedia : http://nawiermise.blogspot.co.id /2013/06/potensi-pengelolaan- dan-pemanfaatan.html  .  [20  mei
2013]